Efektivitas Limbah Kulit Bawang Putih Sebagai Pigmen Organik Dalam Pembuatan Tinta Spidol
Yudista Ade Pratama 1 , Sutresna Juhara 2 , Ratih Kurniasari 3 .
1,2 Teknik Kimia, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia
1 1804010010@students.unis.ac.id , 2 sjuhara@unis.ac.id , 3 rkurniasari@unis.ac.id

## Abstrak
Limbah sisa kulit bawang putih berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk yang  memiliki  nilai  ekonomis  tinggi,  salah  satunya  sebagai  bahan  baku  pigmen alternatif  untuk  pembuatan  tinta  spidol.  Pembuatan  tinta  pigmen  sendiri  dapat dilakukan  dengan  penambahan  gum  arab  sebagai  bahan  pengikat,  etanol  96% sebagai pelarut, dan Polietilen glikol (PEG) sebagai pengendali adhesi. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui apakah kulit bawang putih (Allium Sativum L) dapat digunakan sebagai  bahan baku utama pigmen tinta spidol yang ramah lingkungan. Penelitian dilakukan dengan variasi konsentrasi gum arab 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, 2,5 gram, 3 gram, 3,5 gram dengan variasi waktu pengadukan 10 menit, 20 menit dan 30 menit. Hasil tinta yang mendekati tinta komersil adalah tinta dengan variasi gum arab sebanyak 1 gram dengan waktu pengadukan 10 menit dengan hasil massa jenis sebesar 1,114 gr/cm3, Viskositas sebesar 1,26 Poise, dan intensitas transmisi sebesar  sebesar  0  lux.  Dimana  standar  tinta  komersil  yang  dihitung  sebagai pembanding memiliki hasil massa jenis sebesar 1,026 gr/cm3, Viskositas sebesar 1,1 Poise, dan intensitas transmisi sebesar sebesar 0 lux. Dalam kinerja tes tinta, karbon kulit bawang putih menunjukkan hasil hitam yang sesuai dengan standar sehingga dapat diterapkan sebagai pigmen tinta penanda alternatif.
Kata Kunci: Kulit Bawang Putih, Pigmen Organik, Tinta spidol.

## Abstract
Garlic peel waste has the potential to be developed into products that have high economic  value,  one  of  which  is  as  an  alternative  pigment  raw  material  for  the manufacture of marker ink. The manufacture of pigment ink itself can be done by adding gum arabic as a binder, 96% ethanol as a solvent, and polyethylene glycol (PEG) as an adhesion controller. This study aims to determine whether the skin of garlic (Allium Sativum L) can be used as the main raw material for environmentally friendly  marker  ink  pigments.  The  study  was  conducted  with  variations  in  the concentration of gum arabic 1 gram, 1.5 grams, 2 grams, 2.5 grams, 3 grams, 3.5 grams with variations in stirring time of 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes. The results of the ink that are close to commercial ink are ink with a variation of gum arabic as much as 1 gram with a stirring time of 10 minutes with a density of 1.114 gr/cm3, viscosity of 1.26 Poise, and transmission intensity 0 lux. Where the commercial ink standard which is calculated as a comparison has a density of 1.026 gr/cm3,  a  viscosity  of  1.1  Poise,  and  a  transmission  intensity  of  0  lux.  In  test performanceink, garlic peel carbon shows black result
which conforms to the standard so thatcan be applied as alternative marker ink pigments.
.
Keywords : Garlic Peel, Marker Ink, Organic Pigment.

## 1. Pendahuluan
Spidol whiteboard merupakan salah satu dari sekian banyak alat tulis yang sangat dibutuhkan di dunia  pendidikan.  Salah  satu  keunggulan  yang  dimiliki whiteboard ini  adalah  penggunaanya  yang cukup praktis karena dapat di isi ulang. Salah satu komponen utama untuk pigmen warna hitam pada tinta merupakan senyawa karbon yang berasal dari bahan Volatile Organic Compound (VOC) dari jenis zat  kimia Xylene dan Carbon  Black .  VOC  normalnya  merupakan  senyawa  karbon,  tidak  termasuk
Article History: Received 10 Agustus 2022 Revised 30 September 2022 Accepted 11 Oktober 2022 Available online 10 Nov 2022
karbon  monoksida,  karbon  dioksida,  asam  karbonat,  karbida  logam  atau  karbonat  dan  amonium karbonat,  yang  berpartisipasi  dalam  reaksi  fotokimia  atmosfer  (USEPA,  2021).  Bahan  tersebut merupakan bahan yang dapat mencemari udara, menimbulkan iritasi, serta gejala pusing jika digunakan dalam  jangka  waktu  panjang (Resna,  2021).  Karena  peran  tinta  yang  sangat  penting  ini  mendorong peneliti melakukan berbagai upaya untuk menciptakan tinta yang aman dari bahan-bahan berbahaya seperti carbon black (Medi et al., 2022). Xylene merupakan zat yang menimbulkan bau khas pada spidol,  penggunaan Xylne sendiri  memiliki  efek  jangka  pendek  seperti  dapat  mengganggu pernapasan,  pusing,  sakit  kepala  dan  kehilangan  memori  jangka  pendek.  Sedangkan  efek jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen dan kerusakan hati, ginjal dan sistem saraf pusat (Rachman, 2018).
Kebanyakan  orang  tidak  terpengaruh  oleh  paparan  jangka  pendek  VOC  dalam  tingkat rendah yang ditemukan di rumah. Akan tetapi, beberapa orang mungkin lebih sensitif, seperti misalnya  penderita  asma  atau  alergi.Beberapa  gejala  yang  mungkin  muncul  segera  setelah terpapar beberapa bahan volatile organic compounds adalah pusing, sakit kepala, iritasi mata, iritasi saluran pernapasan, gangguan penglihatan serta gangguan memori (ALA, 2021).
Limbah dianggap  tidak berguna dan jika dibiarkan terlalu lama akan menumpuk banyak sehingga menimbulkan pencemaran dan juga mewabahnya penyakit (Nisak, 2013). Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pigmen hitam adalah limbah kulit bawang. Karbon hitam atau biasa disebut arang dapat dihasilkan melalui proses pembakaran yang terisolasi dari udara terbuka. Sampah organik seperti sampah daun dan sayuran kering dapat menghasilkan hasil pembakaran berupa karbon apabila dilakukan pembakaran secara tertutup (Kasischke & Hoy, 2011). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah hasil panen bawang putih di Indonesia sendiri mencapai total 81.805 Ton per tahun (BPS, 2020). Karbon hasil pembakaran kulit bawang ini dapat digunakan sebagai bahan baku  alternatif  pembuatan  pigmen  organik  untuk  tinta  spidol.  Penggunaan  umbi  bawang  putih menyisakan  limbah  kulit  umbi  yang  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  (Wijayanti  et  al.,  2003). Limbah  sisa  kulit  bawang  yang  tidak  digunakan  ini  merupakan  suatu  hal  yang  berpotensi  untuk dikembangkan  menjadi  produk  yang  memiliki  nilai  ekonomis  tinggi  (Wijayanti  et  al.,  2003),  salah satunya sebagai bahan baku pigmen alternatif untuk pembuatan Bio Whiteboard Ink (Wiguna et al., 2014).  Diharapkan  dengan  metode  bahan  alami  yang  tidak  berbahaya  dapat  setidaknya  mengurangi resiko penyakit akibat bahan bahan berbahaya yang terkandung dalam tinta spidol konvensional.
Produk  yang  paling  banyak  dijumpai  dalam  proses  pembelajaran  adalah  tinta.  Senyawa kompleks ini banyak sekali ditemukan di dunia pendidikan, baik tinta spidol whiteboard untuk media pembelajaran papan tulis maupun media cetak seperti buku. Tinta  merupakan media kompleks  yang  berisikan  berbagai  unsur  dan  senyawa  seperti solvent (pelarut),  pigmen pewarna  ( colorant ),  senyawa  pengikat  ( Vehicle ),  dan  Bahan  Penolong  ( Additive )  (Muryeti, 2014). Menurut data expert market research penggunaan tinta sendiri paling banyak digunakan di bidang kemasan, komersial, dan bidang publikasi seperti media cetak (EMR, 2022). Dalam penelitian ini gum arab berperan sebagai zat pengental yang berfungsi meningkatkan viskositas tinta. Gum Arab termasuk senyawa kompleks heteropolyacarite termasuk labinosis, larrows,  dal  molicic dan asam  glucoroni c  serta  mengandung ion  kalsium,  magnesium dan kalium (Alhassan et al., 2015). Unit monosakarida gum arab termasuk D-galaktosa (36,8%), L-arabinose (30,3%), asam D-glucuronic (13,8%) dan L-ramnose (11,4%) (Hanum, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan (Putro et al., 2018) berhasil menggunakan pigmen dari sampah daun menjadi tinta spidol. Hasil yang diperoleh Pada uji laju adsorbsi, tinta karbon yang paling baik memiliki kelajuan sebesar 0,094 mm/s, memiliki nilai kelajuan hampir sama dengan tinta komersial di pasaran (Putro et al., 2018).
Diharapkan  nantinya  tinta  yang  berasal  dari  pigmen  kulit  bawang  dengan  bantuan  gum arabic  ini  mampu  memiliki  keunggulan  yang  sama  dengan  tinta  konvensional  yang  ada  di pasaran, meskipun bahan-bahan yang digunakan sederhana.

## 2. Bahan dan Metode
Bahan  utama  pada  penelitian  ini  adalah  sampah  organik  sisa  kulit  bawang  putih.  Bahan pendukung lainnya yang digunakan seperti aquades, Etanol 96 %, Gum Arab, dan polietilen glikol. Sedangkan  peralatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  penelitian  diantaranya  adalah  gelas  kimia, gelas ukur, magnetic stirrer , kompor, wajan, screen sablon T 120 ( 170 mesh) , piknometer, luxmeter, hot plate,tape , kertas plastik, dan blender.
Sebelum dilkukan pengarangan, dilakukan pengecilan ukuran partikel kulit bawang putih secara mekanik  terlebih  dahulu.  Pengarangan  kulit  bawang  dilakukan  dengan  menyangrai  kulit  bawang (Nashrullah Mochamad, 2014) hingga menjadi arang pada kompor dengan api rendah pada suhu 350°C selama  50  menit  serta  dilakukan  pengadukan  per  10  menit.  hasil  arang  kemudian  disaring  dengan menggunakan screen sablon T120 ( 170 mesh) sehingga partikel berupa pigmen bubuk halus. Tahapan selanjutnya dilakukan pembuatan tinta dilakukan dengan komposisi persampel tinta sendiri terdiri dari gum arab dengan variasi (1 gram, 1,5 gram, 2 gram, 2,5 gram, 3 gram, 3,5 gram), Etanol 10ml, Aquades 20 ml, Pigmen kulit bawang 5 gram, polietilen glikol sebanyak 0,2 gram per- 1gram pigmen dengan variasi waktu pengadukan 10 menit, 20 menit dan 30 menit. Tahap pertama adalah  melarutkan  gum  arab  adalah  aquades  sebanyak  20  ml.  Proses  pelarutan  ini  dilangsungkan selama kurang lebih 10 menit dengan kecepatan 300 rpm dan suhu konstan 80°C hingga larutan tinta homogen.
Apabila larutan gum telah siap, tahap selanjutnya adalah menambahkan etanol kedalam larutan gum sebanyak 10 ml sedikit demi sedikit. Setelah solvent etanol ditambahkan, Segera ditambahkan pigmen arang dan polietilen glikol yang telah ditimbang sebelumnya kedalam larutan gum yang telah di- mix. Setelah  seluruh  bahan  baku  ditambahkan  maka  biarkan  sampel  tinta  diaduk  sesuai  dengan variasi waktu yang telah ditentukan yaitu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Setelah itu lakukan uji viskositas, densitas, adhesi visualisasi dan intensitas transmisi cahaya .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Serangkaian  kegiatan  pembuatan  tinta  memerlukan  bahan  perekat  dan  larutan  pembawa.  Bahan perekat yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis resin dari getah acacia atau dikenal sebagai gum arab.  Sedangkan  larutan  pembawa  yang  digunakan  adalah  larutan  etanol    96%.  Kemudian  tinta  di mixing dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm pada suhu konstan 80°C selama variasi yang telah ditentukan 10 menit, 20 menit, dan 30 menit (Anova & Muchtar, 2017) dan konsentrasi gum arab 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, 2,5 gram, 3 gram, 3,5 gram (Rengganis et al., 2017).
Gambar 1 uji densitas tinta sampel.
Sumber : data penelitian penulis diolah tahun 2022.
Pada gambar 1 menunjukan jika konsentrasi gum arab berbanding lurus dengan massa jenis tinta dimana semakin besar konsentrasi gum arab maka semakin besar pula nilai densitasnya dan sebaliknya. Sesuai dengan teori kerapatan zat cair dimana semakin besar konsentrasi massa dan volume suatu zat cair maka kerapatan zat cair tersebut semakin besar (Soedojo, 1999).
Menurut standar SNI nomor 09-1567-1999 tetapan standar densitas suatu tinta berada di angka 0,9-1 g/cm 3 (Putri Damanik, 2018). Pada tabel 4.1 Hasil densitas paling tinggi berada pada sampel tinta dengan konsentrasi gum arab sebesar 3,5 gram dengan waktu pengadukan 30 menit yaitu 1,29 g/cm 3 . Sedangkan nilai densitas yang mendekati standar adalah nilai sampel tinta dengan konsentrasi gum arab sebesar 1 gram dengan waktu pengadukan 10 menit yaitu 1,14 g/cm 3 . Untuk densitas tinta komersil yang dijadikan pembanding dalam penelitian ini adalah  1,026 g/cm 3 . Menurut (Anova & Muchtar, 2017) densitas rata - rata tinta di pasaran berkisar 1,01 g/cm 3 hingga 1,0289 g/cm 3 . Kerapatan yang lebih besar dari standar tinta komersil ini dapat disebabkan karena konsentrasi pigmen dan konsentrasi gum  arab  yang  berlebihan,  jika    konsentrasi  suatu  zat  ditingkatkan,  maka  densitasnya  juga  akan mengalami peningkatan (Salam, 2017).
Perhitungan  laju  viskositas  menggunakan  sebuah  cup  dot  bayi  yang  sudah  dilubangi  kecil  dibagian tengahnya. Menggunakan prinsip viskometer ostwald dan dibandingkan dengan viskositas air.
Gambar 2 uji viskositas tinta sampel.
Sumber : data penelitian penulis diolah tahun 2022.
Pada  gambar  2  menunjukan  konsentrasi  gum  arab  berbanding  lurus  dengan  viskositas  tinta dimana semakin besar konsentrasi gum arab maka semakin besar pula nilai viskositasnya begitu pula sebaliknya. Viskositas tinta yang paling tinggi ada pada sampel tinta dengan penambahan gum 3,5 gram dengan angka viskositas mencapai 2,5 poise, sedangkan viskositas paling rendah berada pada sampel tinta dengan penambahan 1 gram gum dengan angka viskositas berkisar 1,26 poise. Sedangkan untuk viskositas tinta standar yang telah viskositasnya sebesar 1,1 poise. Tinta sampel kuit bawang yang telah diproduksi  memiliki  nilai  viskositas  0,1  poise  lebih  tinggi  dibanding  tinta  standar  yang  digunakan. Penggunaan pelarut aquades dan konsentrasi zat pengikat gum arab dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai viskositas cukup tinggi. Penggunaan kedua zat tersebut tidak dapat mengikat arang  dengan  cukup  baik  (Putri  Damanik,  2018).  Selain  konsentrasi  gum  dan  penggunaan  pelarut, massa jenis tinta dapat mempengaruhi nilai viskositas tinta. Massa jenis yang tinggi dapat menyebabkan laju aliran tinta menjadi lebih lama (Salam, 2017).
Pengujian intensitas transmisi cahaya dilakukan menggunakan perangkat luxmeter. Sampel tinta akan dituliskan diatas kertas plastik bening sebagai media tulis secara merata. Kemudian kertas yang permukaannya tertutupi sampel tinta akan diletakan diatas sensor transmisi cahaya luxmeter. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3 Ilustrasi Banyaknya Intensitas Yang Ditransmisikan (a) Partikel Kurang Rapat (b) Partikel Yang Lebih Rapat.
Sumber : (Wiguna et al., 2014)
Sumber : data penelitian penulis diolah tahun 2022.
Hasil yang menunjukan bahwa seluruh hasil intensitas transmitasi cahaya tinta kulit bawang menunjukan bahwa nilai kepekatan tinta yang dibawa oleh pigmen kulit bawang terikat dengan baik dengan pengikat gum arab (Rengganis et al, 2017). Hal ini berdampak pada tingkat penutupan pigmen tinta yang menyebar di permukaan substrat tersebar dengan baik dan merata sehingga warna hitam tinta menjadi pekat dan jelas dilihat mata.
Pengujian Adhesi (daya hapus) tinta dilakukan menggunakan metode cross cut tape. Sampel tinta akan ditulikan di media tulis seperti papan tulis atau keramik, kemudian tunggu hingga 5 detik. Setelah itu tutupi permukaan media tulis yang telah diberi tinta dengan menggunakan tape. Semakin banyak tinta yang berpindah dari media tulis ke permukaan tape, tinta tersebut artinya mudah dihapus (Rengganis et al., 2017).
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Gambar 4. 4 Uji adhesi sampel (a) 1 gr ,(b) 1,5 gr ,(c) 2 gr ,(d) 2,5 gr ,(e) 3 gr dan (f) 3,5 gr
Sumber : data penelitian penulis diolah tahun 2022. bentuk sampel tinta yang mendekati bentuk tinta stabil adalah sampel tinta dengan penambahan konsentrasi  gum  arab  1  gram.  Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  tinta  yang  melekat  pada tape . Sedangkan tinta dengan konsentrasi gum 1,5 gr ; 2 gr ; 2,5 gr ; 3 gr dan 3,5 gr memiliki kemampuan adesi yang kecil, hal ini terjadi karena bentuk tinta yang terlalu kental atau tidak stabil. Daya hapus tinta yang kecil ini dapat disebabkan oleh sifat alami gum arab, gum arab pada dasarnya merupakan bahan yang berasal dari getah, sifat alami yang dimiliki getah ini sendiri adalah lengket, sifat lengket ini akan menjadikan tinta sulit dihapus (Rengganis et al., 2017).

## 4. Kesimpulan
Tinta spidol dengan pigmen dari bahan arang kulit bawang dapat menjadi alternatif pengganti tinta dengan pigmen carbon black karena memiliki struktur yang lebih sederhana bila dibandingkan carbon black . Sehingga pigmen arang tidak berbahaya apabila terhirup manusia dalam jangka waktu yang lama. Diantara sampel yang diuji, sampel yang mendekati standar tinta komersil adalah tinta dengan variasi  gum  arab  sebanyak  1  gram  dengan  waktu  pengadukan  10  menit  dengan  hasil  massa  jenis sebesar 1,114 gr/cm3, Viskositas sebesar 1,26 Poise, dan intensitas transmisi sebesar sebesar 0 lux. Dimana standar tinta komersil yang dihitung sebagai pembanding memiliki hasil massa jenis sebesar 1,026 gr/cm3, Viskositas sebesar 1,1 Poise, dan intensitas transmisi sebesar sebesar 0 lux.

## Daftar Pustaka
A P Rengganis, A Yulianto, I. Y. (2017). Pengaruh Variasi Konsentrasi Arang Ampas Kopi terhadap Sifat Fisika Tinta Spidol Whiteboard. Jurnal MIPA , 40 (2), 92–96. ALA. (2021). Voilatile Organic Coumpound . American Lungs Asosiation.
Alhassan, S. I., Mamza, P. A. P., & Ja ’o, A. M. (2015). Effect of Pure and Modified Gum Arabic on the  Mechanical  Properties  of  Poly  (Vinyl  Chloride). International  Journal  of  Scientific  and Research Publications , 5 (1), 2250–3153. www.ijsrp.org Anova, I. T., & Muchtar, H.-. (2017). Pemanfaatan Gambir sebagai Bahan Dasar Pembuat Tinta Spidol
Ramah Lingkungan. Jurnal Litbang Industri , 7 (2), 101.
https://doi.org/10.24960/jli.v7i2.3368.101-109 BPS.  (2020). Produksi  Tanaman  Sayur  Indonesia  2020 .  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia. https://www.bps.go.id/indicator/55/61/1/produksi-tanaman-sayuran.html
EMR.
(2022). Global Ink Market Outlook . Expert Market Reaserch.
https://www.expertmarketresearch.com/reports/ink-market
Hanum,  G.  R.  (2017).  Buku  Ajar  Biokimia  Dasar.  In  M.  P.  Septi  Budi  Sartika  &  M.  K.  M.  Tanzil Multazam , S.H. (Eds.), News.Ge (2017th ed.). UMSIDA PRESS. Kasischke, E. S., & Hoy, E. E. (2011). Controls on carbon consumption during Alaskan wildland fires Running Title : Wildland fire carbon consumption in Alaska . 685–699. Medi, Y., Pingak, R. K., & Bukit, M. (2022). Studi Potensi Tinta Printer Berbahan Dasar Pigmen Organik Dari Daun Jambu Biji . 2 (1), 101–105. Muryeti. (2014). Ilmu Bahan Grafika . PNJ PRESS. Nashrullah Mochamad. (2014). pemanfaatan daun pisang kering “klaras” sebagai bahan alternatif tinta isi  ulang  spidol  whiteboard  yang  rendah  voc  (volatile  organic  compound). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo .
Nisak, A. K. (2013). Pengaruh Perbandingan Jenis Lem Terhadap Hasil Jadi Bros Dari Limbah Kulit Bawang Putih. Jurnal Tata Busana , 2 (1), 25–30.
Putri Damanik, R. M. (2018). Pembuatan Dan Karakterisasi Tinta Organik Berbasis Hydrochar Dari Limbah  Kulit  Durian  Yang  Diperkuat  Oleh  Getah  Akasia. Departemen  Fisika  Fakultas  MIPA Universitas Sumatra Utara , 44–48.
Putro, A. S. P., Putri, A. I., Nur’ain, R., & Arum, J. S. S. (2018). Utilization Of Carbon Waste Leaf As A  Organic  Pigment  In  Whiteboard  Spidol  Ink. Jurnal  Fisika  FLUX , 15 (1),  1. https://doi.org/10.20527/flux.v15i1.4467
Rachman, T. (2018). CPU (Colour Print Unit) sebagai inovasi tinta printer berbasis bahan alami dan ramah lingkungan. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 10–27. Rengganis, A. P., Sulhadi, S., Darsono, T., & Fajar, D. P. (2017). Fabrikasi Tinta Spidol Whiteboard Berbahan  Dasar  Pigmen  Organik  Dari  Endapan  Minuman  Kopi. Magister  Pendidikan  Fisika, Universitas
Negri Semarang , VI ,
SNF2017-MPS-105-SNF2017-MPS-112.
https://doi.org/10.21009/03.snf2017.02.mps.17 Resna, N. (2021). Pengertian Volatile Organic Compounds (VOC) dan Efeknya Bagi Kesehatan . 25 Nov. https://www.sehatq.com/artikel/volatile-organic-compounds-voc-adalah
Salam, R. (2017). Uji Kerapatan, Viskositas dan Tegangan Permukaan pada Tinta Print dengan Bahan dengan Bahan Dasar Arang Sabut Kelapa. Jurnal Sains UIN Alaudin Makassar , 1 (1), 19–20. Soedojo, P. (1999). Fisika dasar. USEPA. (2021). Volatile Organic Compound (VOC) . United States Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/technical-overview-volatile-organic-compounds Wiguna, P. A., Susanto, Said, M. A. N., Wicaksono, R., Aji, M. P., & Sulhadi. (2014). Fabrikasi Tinta Printer Berbahan Dasar Pigmen Organik Dari Sampah Daun. Jurnal Fisika Unnes , 4 (2), 79123. Wijayanti, R., Rosyid, A., Studi, P., Fakultas, F., Universitas, K., Sultan, I., & Darah, K. G. (2003). Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Tikus. 1. Wijayanti R, Rosyid A, Studi P, et Al. Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Tikus. 2003:47-52. , 47–52.